66,62 



a 



67,35 



13,72 



» 



15,72 



1,94 



Si 



2,75 



3,99 



» 



4,28 



5,40 



» 



5,99 



0,96 



« 



1,16 



1,65 



>} 



3,04 



5,79 



» 



5,04 



0,56 



» 



0,54 



G. OMBONI, BIBLIOGRAFIA. 249 



che però sembrano felspatici. Queste analisi , falle da C. di Hauer, 

 danno : 



Silice da 



Allumina » 



Ossido-ossidulo di ferro . . » 



Ossidulo di ferro . . . . » 



Calce . » 



Magnesia » 



Potassa » 



Soda . » 



Perdita » 



Queste lave esaminate da Zirkel hanno un aspetto resinoide , e 

 conslano di una pasla vilrea molto abbondante , nella quale , prima 

 della sua solidificazione, si sono formati dei grossi cristalli di felspalo, 

 e poi, durante la solidificazione, si sono formati i cristalli aghiformi 

 microscopici. Ma tutte le altre lave, sempre più o meno porose, con- 

 stano di cristalli cementati da una pasta vilrea molto meno abbon- 

 dante che in questa , ma pur sempre visibile ad occhio nudo; non è 

 dunque illogico il credere che siano uscite dai vulcani allo stato 

 di pasta vilrea liquida o pastosa, contenente una quantìlà più o meno 

 grande di cristalli già formati , e tanto più densa quanto più ricca 

 di questi cristalli già solidi, ma poi, durante il raffreddamento, altri 

 cristalli si siano formati nella loro pasta , e alla fine questa pure si 

 si sia solidificata, formando il cemento vitreo. E quindi non mi pare 

 punto ammissibile quell'idea espressa dal signor Stoppani, del vapore 

 acqueo considerato come veicolo fluido dei cristalli solidi componenti 

 da soli le lave al momento della uscita delle lave stesse dai vulcani. 



Milano, 11 maggio 1867. 



G. Ombo.ni. 



